164 H. Leitmeier, 



geringen Mengen Eisenoxyd her, wie ich analytisch fest- 

 stellen konnte. Nur diese scheinbar dichten, nicht erdigen 

 Massen erwiesen sich zu einer chemischen Untersuchung 

 geeignet, da die erdigen Varietäten mit bedeutenden Mengen 

 Magnesit gemengt waren. Nur auf erstere beziehen sich daher 

 die folgenden Angaben. Die Grube, die unser Mineral enthält, 

 ist sehr reich an Tageswässern und der Meerschaum kann 

 nur in mit Wasser vollgesogenen Stufen gewonnen werden. 

 Die Untersuchung wurde erst vorgenommen, nachdem das 

 Mineral ein halbes Jahr gewöhnlicher Zimmertemperatur aus- 

 gesetzt war. 



Unter dem Mikroskop erweist er sich als zum größeren 

 Teil aus krystallisierten Fasern bestehend, die aber wiederum 

 in kleine Fäserchen aufgelöst werden können. In der Längs- 

 richtung der Fasern y'. 



Dichtebestimmungen haben an einem Mineral, das alle 

 möglichen Flüssigkeiten zu adsorbieren vermag, keinen Wert. 



Analyse. 

 Die quantitative Analyse zeigte, daß dem Mineral etwas 

 Magnesit beigemengt ist. 



MgO 24-88 



CaO 0-14 



FeO 0-6.3 



CO.. 3-49 



SiOo 50-53 



HoO 20-00 



99-67~ 

 Wenn man in dieser Analyse die Kohlensäure und die 

 dieser als ISIagnesiumcarbonat entsprechende Menge MgO ab- 

 rechnet, so erhält man die im folgenden unter I angeführten 

 Zahlen. Unter II sind die theoretischen, nach der Formel be- 

 rechneten Werte angegeben: 



I II 



MgO 23-32 24-17 



CaO 0-15 — 



FeO 0-68 — 



SiOg 54-34 54-25 



H._,0 21-51 21-58 



100-00 100-00 



